## KAJIAN KUAT TEKAN MORTAR PASIR SUNGAI BERLUMPUR DENGAN MENGGUNAKAN BAHAN TAMBAH DIFA SOIL STABILIZER
Agung Nusantoro 1 dan Febby Surya Pambudi 2
1 Prodi Teknik Sipil, Universitas Muhammadiyah Purworejo, Jl. KHA Dahlan 3, Purworejo, 54111
Email korespondensi: agungnusantoro@umpwr.ac.id
2 Prodi Teknik Sipil, Universitas Muhammadiyah Purworejo, Jl. KHA Dahlan 3, Purworejo, 54111 Email : suryanurkariim@gmail.com

## ABSTRAK
Pasir  merupakan  salah  satu  material  bahan  bangunan  yang  sering  digunakan.  Pasir  mudah didapatkan di sungai, gunung, dan pantai yang terdapat kandungan lumpurnya. Sebagai syarat sebagai  bahan  konstruksi,  salah  satunya  adalah  bahwa  kandungan  lumpur  dalam  pasir  tidak boleh melebihi 5%. Kualitas pasir yang didapatkan di area penambangan juga dipengaruhi oleh cuaca,  dimana  pada  saat  musim  penghujan  kualitas  pasir  berbeda  dengan  pada  saat  musim kemarau.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  pasir  yang  mengandung  lumpur  lebih  dari  5%  dapat digunakan  sebagai  bahan  konstruksi  dengan  menambahkan soil  stabilizer . Soil  stabilizer merupakan  bahan  penstabil  tanah  yang  akan  digunakan  sebagai  bahan  tambah  dalam pembuatan  mortar  yang  pasirnya  mengandung  lumpur  lebih  dari  5%.  Dalam  penelitian  ini menggunakan  metode  eksperimental  dilaksanakan  di  laboratorium  dengan  menggunakan pendekatan lapangan. Dalam penelitian ini menggunakan pasir Sungai Bogowonto dan Sungai Gebang  dari  Purworejo  yang  tidak  pernah  digunakan  sebagai  bahan  konstruksi  dikarenakan kandungan lumpurnya diatas 5%. Variasi bahan tambah soil stabilizer yang digunakan adalah 1%, 1.25%, 1.5%, 1.75%, dan 2% dari berat semen. Dari hasil penelitian diadapatkan berat jenis pasir  gebang  2.63  kg/cm 3 ,  dan  sungai  bogowonto  2.59  Kg/cm 3 ,  modulus  halus  butir  sungai gebang  2.874,  dan  sungai  bogowonto  2.85,  kandungan  lumpur  sungai  gebang  6.7%,  sungai bogowonto 14.87%. Dalam pembuatan benda uji mortar dengan ukuran 5x5x5 cm dengan umur benda uji 7, 14, dan 28 hari. Hasil uji kuat tekan mortar tertinggi sungai gebang 23.63 MPa pada penambahan soil stabilizer 1.75% sedangkan sungai bogowonto 12.94 MPa pada penambahan soil  stabilizer 1.5%.  Dengan  penambahan  proporsi soil  stabilizer yang  tepat  pada  pasir berlumpur akan meningkatkan kuat tekan mortar.
Kata kunci : Pasir lumpur, Mortar, Soil Stabilizer

## ABSTRACT
Sand is a building material that is often used. Sand is easily found in rivers, mountains, and beaches where there is mud. As a condition as a construction material, one of which is that the silt content in the sand must not exceed 5%. The quality of sand obtained in the mining area is also influenced by the weather, where during the rainy season the quality of sand is different from during the dry season. The purpose of this research is sand that contains more than 5% mud can be used as a construction material by adding soil stabilizer. Soil stabilizer is a soil stabilizer that will be used as an additive in the manufacture of mortars whose sand contains more than 5% mud. In this study using an experimental method carried out in the laboratory using a field approach. In this study using sand  from the Bogowonto River and the Gebang River from Purworejo  which have never been used as construction materials because the mud content is above 5%. The variations of the added material used for soil stabilizer are 1%, 1.25%, 1.5%, 1.75%, and 2% by weight of cement. The results showed that the specific gravity of Gebang sand was 2.63 kg / cm3, and the Bogowonto river  was  2.59  kg  /  cm3,  the  fine  modulus  of  grain  of  the  Gebang  River  was  2.874,  and  the Bogowonto River was 2.85, the mud content of the Gebang River was 6.7%, the Bogowonto River was 14.87. %. In the manufacture of mortar specimens with a size of 5x5x5 cm with ages of 7, 14, and 28 days of specimens. The results of the mortar compressive strength test, the highest mortar river 23.63 MPa on the addition of soil stabilizer 1.75% while the Bogowonto river 12.94 MPa on
the addition of soil stabilizer 1.5%. Adding the correct proportion of soil stabilizer to muddy sand will increase the compressive strength of the mortar.
Keywords: Mud, Mortar, Soil Stabilizer

## 1. PENDAHULUAN
Pasir  sungai  sudah  tidak  asing  lagi  bagi  di dunia  konstruksi,  dimana  pasir  merupakan salah  satu  material  untuk  beton,  spesi, plesteran.  Menurut  SNI  15-2049-2004 mortar  merupakan  suatu  campuran  yang terdiri dari semen, agregat halus dan air baik dalam  keadaan  dikeraskan  ataupun  tidak dikeraskan  Kekuatan  tekan  mortar  semen portland adalah gaya maksimum per satuan luas  yang  bekerja  ada  benda  uji  mortar semen  portland  berbentuk  kubus  dengan ukuran tertentu serta berumur tertentu.
Pasir sungai merupakan agregat halus yang berasal  dari  alam  dan  mempunyai  butiran maksimum  4.76mm.  Pasir  sebagai  agregat halus pembentuk mortar yang mana syarat- syarat sebagai agregat halus harus terpenuhi seperti yang disyaratkan pada SNI 03-6820-2002.
Semen Portland Pozzoland menurut SNI 15- 0302-2004  adalah  suatu  semen  hidrolis yang  terdiri  dari  campuran  yang  homogen antara  semen  portland  dengan  pozolan halus,  yang  di  produksi  dengan  menggiling klinker  semen  portland  dan  pozolan bersama-sama,  atau  mencampur  secara merata  bubuk  semen  portland  dengan bubuk  pozolan,  atau  gabungan  antara menggiling  dan  mencampur,  dimana  kadar pozolan  6  %  sampai  dengan  40  %  massa semen portland pozolan.
Menurut  SNI  03-6820-2002  kandungan lumpur pada agregat halus yang digunakan tidak  boleh  melebihi  5%  [2].  Pasir  yang diperoleh dari sungai mempunyai kandungan lumpur yang beragam, dan pasir sungai yang didapat pada musim penghujan dapat mempunyai kandungan lumpur lebih dari  5%.  Dengan  kandungan  lumpur  lebih dari 5% akan mempengaruhi kekuatan dari mortar  tersebut.  Dan  untuk  melakukan
pencucian  pasir  agar  kandungan  lumpur dibawah  5%  akan  menambah  waktu  dan biaya. Dengan menggunakan bahan tambah soil  stabilizer  diharapkan  partikel  lumpur didalam  pasir  akan  terikat  dan  tidak mempengaruhi  kekuatan  mortar.  Proporsi campuran  mortar  yang  ditambah  dengan soil stabilizer akan memudahkan penggunaan  pasir  yang  berlumpur  dapat digunakan sebagai bahan konstruksi. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui kuat  tekan  mortar  dengan  bahan  tambah soil stabilizer.
Difa  Soil  Stabilizer  merupakan  salah  satu bahan  aditif  yang  dapat  digunakan  dalam proses  stabilisasi  tanah.  Bahan  ini  bekerja bersama semen yang mengakibatkan semen mengikat  kuat  pada  permukaan  tanah, pencampuran  Difa  SS  dengan  semen membentuk kristal-kristal yang menempati rongga kosong [1].
Penelitian yang dilakukan oleh Mochammad Qomaruddin, Ariyanto1, Yayan Adi Saputro, Sudarno tentang Analisa Kuat Tekan Mortar Beton Fly Ash Dari Industri Pltu Tanjung Jati B Jepara Dengan Menggunakan Pasir Sungai Tempur  Kabupaten  Jepara.  Dari  hasil penelitian  didapat  kuat  tekan  mortar  rata- rata  yang  tertinggi  pada  campuran  semen 80% dengan fly ash 20% sebesar 8,63 MPa dan  campuran  semen  70%  dengan  fly  ash 30%  sebesar  8,57  MPa.  Sedangkan  yang memiliki kuat tekan terendah pada campuran  semen  50%  dengan  fly  ash  50% sebesar  5,05  MPa.  Persentasi  fly  ash  >30% berturut-turut  menghasilkan  kuat  tekan lebih rendah[7].
Pipit Salmonda dalam penelitiannya Analisa Penggunaan Pasir Pantai Sebagai Pengganti Agregat Halus Terhadap Kuat Tekan Mortar, menunjukkan  bahwa  penggunaan  pasir pantai  sebagai  alternatif  bahan  pengisi
mortar dari hasil pengujian kubus menunjukkan  kuat  tekan  rata-rata  mortar dalam  14  hari  sebesar  60,6  kg/cm2  dalam penggunaan  pasir  pantai  murni  (tidak dicuci) dan 182,22 kg/cm2 untuk nilai kuat rata-ratanya dalam 28 hari. Kemudian untuk nilai kuat tekan rata-rata penggunaan pasir pantai  tidak  murni  (dicuci)  sebesar  251,51 kg/cm2 dalam 14 hari dan 336 [5].
Dalam penelitian yang dilakukan A. Nusantoro,  N.  Alami,  dan  N.  Nurkholis dengan  judul  Analisis  Kekuatan  Cement Treated Base (CTB) Dengan Bahan Tambah Zat Aditif Menggunakan Variasi Kandungan Tanah  menghasilkan  CTB  yang  bercampur tanah  dengan  penambahan  Difa  Soil Stabilizer sebesar 5.3% mengalami kenaikan sebesar 33.162% dan 73.902%[2].

## 2. METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metodologi eksperimental  dengan  pendekatan  kondisi dilapangan  yang  dilakukan  di  laboratorium Universitas  Muhammadiyah  Purworejo. Tahapan  penelitian  yang  akan  menjadi dasar  dalam  pelaksanaan  dalam  penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Melakukan  kajian  literatur  berupa buku,  jurnal  ilmiah,  Prosiding,  serta informasi yang terkait dengan penelitian.
2. Pengambilan  bahan  uji  dari  Sungai Bogowonto  dan  Sungai  Gebang  di Kabupaten Purworejo.
3. Pemeriksaan  berat  jenis  pasir  dari  ke dua sungai tersebut.
4. Pemeriksaan  modulus  halus  butir (MHB) pasir untuk mengetahui gradasi dari agregat halus.
5. Pemeriksaan kandungan lumpur dalam pasir.
6. Menentukan  variasi  komposisi  soil stabilizer (Tabel 1).
7. Pembuatan  benda  uji  dalam  bentuk kubus ukuran 5x5x5 cm
8. Perawatan  benda  uji  dengan  cara direndam.
9. Pengujian benda uji dan analisis
10. Pembahasan dan kesimpulan

## Tabel 1. Perencanaan Campuran
Sample Soil  Stabi- lizer Pasir:Semen:Air A 0% 1:2,75:0,482 B 1% 1:2,75:0,482 C 1,25% 1:2,75:0,482 D 1,5% 1:2,75:0,482 E 1,75% 1:2,75:0,482 F 2% 1:2,75:0,482

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil penelitian yang dilakukan di labortorium  Fakultas  Teknik,  Universitas Muhammadiyah  Purworejo  adalah  sebagai berikut :

## Berat jenis pasir
Berat  jenis  pasir  sungai  gebang  dan  sungai bogowonto dapat dilihat pada tabel 2.
Tabel 2. Berat Jenis Pasir
No Sungai Berat Jenis 1 Gebang 2.63 2 Bogowonto 2.59

## Dari tabel 2 berat jenis sungai gebang lebih besar dari sungai bogowonto

## Modulus Halus Butir (MHB)
Modulus  halus  butir  (fitnes  modulus)  ialah suatu  index  yang  dipakai  untuk  menjadi ukuran  kehalusan  atau  kekasaran  butir- butir agregat [6]. Makin besar nilai modulus halus  menunjukkan  bahwa  semakin  besar butir-butir  agregatnya.  Nilai  MHB  pada umumnya adalah antara 1.5 – 3.8.
Uji  MHB  pasir  Sungai  Gebang  dapat  dilihat pada tabel 3 sebagai berikut :
Tabel  3.  Perhitungan  MHB  Pasir  Sungai Gebang.
Luban g Ayaka n (mm) Berat Tertingga l (gram) Berat Tertingga l (%) Berat Tertingga l Komulatif 4.8 1 0.2 0.2 2.4 65 13 13.2 1.2 103 20.6 33.8 0.6 136 27.2 61 0.3 106 21.2 82.2 0.15 74 14.8 97 Sisa 15 3 --- Jumlah 500 100 287.4 287.4 100 2.874
Tabel  4.  Perhitungan  MHB  Pasir  Sungai Bogowonto.
Luban g Ayaka n (mm) Berat Tertingga l (gram) Berat Tertingga l (%) Berat Tertingga l Komulatif 4.8 1 0.4 0.4 2.4 65 14.8 15.2 1.2 103 15.8 31 0.6 136 29 60 0.3 106 21.2 81.2 0.15 74 16 97.2 Sisa 15 2.8 --- Jumlah 500 100 285.0 285.0 100 2.850
Dari tabel 3 dan 4 disederhanakan menjadi tabel 5.
Tabel 5. MHB Pasir Sungai No Sungai MHB 1 Gebang 2.874 2 Bogowonto 2.850
Untuk  modulus  halus  butir  dari  kedua sungai hampir sama.
Pemeriksaan  gradasi  agregat  halus  (pasir) dibuat dalam sebuah grafik untuk mengetahui kategori pasir.
Gambar 1. Grafik Gradasi Agregat Halus Daerah II Pasir Sungai Gebang
Gambar 2. Grafik Gradasi Agregat Halus Daerah II Pasir Sungai Bogowonto
Dari  Gambar  1  dan  2  hasil  pemeriksaan gradasi agregat halus masuk dalam daerah II yaitu termasuk pasir agak kasar.
0 8 35 55 75 90 100 10 30 59 90 100 100 100 3.00 17.80 39.00 66.20 86.80 99.80 0 5 0 1 0 0 0.15 0.3 0.6 1.2 2.4 4.8 9.6 B e rat L o lo s K o m u lat if Lubang ayakan (mm) batas bawah batas atas hasil uji 0 8 35 55 75 90 100 10 30 59 90 100 100 100 2.8 18.8 40 69 84.8 99.6 0 5 0 1 0 0 0.15 0.3 0.6 1.2 2.4 4.8 9.6 B e rat L o lo s K o m u lat if Lubang ayakan (mm) batas bawah batas atas hasil uji

## Kandungan lumpur
Kandungan  lumpur  sungai  gebang  dan sungai  bogowonto  dapat  dilihat  pada  tabel 6.

## Tabel 6. Kandungan Lumpur Pasir
No Sungai Kandungan Lumpur 1 Gebang 6.7% 2 Bogowonto 14.87%
Dari  tabel  6  kandungan  lumpur  ke  dua sungai  diatas  5%,  tetapi  pasir  sungai bogowonto sangat  tinggi  dua  kali  lipat  dari sungai gebang.

## Uji meja leleh
Uji  meja  leleh  ini  dilakukan  untuk menentukan kebutuhan air campuran, hasil dari uji meja leleh dapat dilihat pada tabel 7 dan 8 sebagi berikut :
Tabel 7. Uji Meja Leleh Pasir S. Gebang
No Air/ Spesime n Diame ter Awal Diame ter Uji Flow 1 0.6 10 14.58 46% 2 0.8 10 21.18 112% 3 1.0 10 23.98 140%

## Tabel 8. Uji Meja Leleh Pasir S. Bogowonto
No Air/ Spesime n Diame ter Awal Diame ter Uji Flow 1 0.7 10
14.08 41% 2 0.9 10 21.05 111% 3 1.1 10 24.15 142%
Berdasarkan SNI 6882-2014 Mortar dengan sifat  kelecakan  yang  baik  memiliki  derajat (flow)  antara  105%  -  115%,  maka  untuk campuran pasir sungai gebang
menggunakan air/spesimen 0.8, sedangkan campuran pasir sungai bogowonto menggunakan 0.9 seperti pada tabel 9.
Tabel  9.  Nilai  Air/Spesimen  berdasarkan Flow Pasir Sungai Air/ Spesimen Flow Gebang 0.8 112% Bogowonto 0.9 111%

## Kuat tekan mortar
Kuat tekan suatu bahan adalah kemampuan bahan dalam menahan beban atau gaya yang dikenakan per satuan luas. Nilai kuat tekan mortar didapat dengan melakukan pengujian  menggunakan  mesin  uji  dengan cara memberikan beban bertingkat terhadap benda uji kubus sampai retak/hancur.  Dalam  SNI-03-6825-2002 kuat tekan mortar didapat :
(1)
Uji  kuat  tekan  mortar  dilaksanakan  pada umur  7,  14,  dan  28  hari.  Hasil  dari  uji  kuat tekan dapat dilihat pada tabel 10 dan 11.
Tabel  10.  Kuat  Tekan  Mortar  Pasir  Sungai Gebang.
No Soil Stabi- lizer Kuat Tekan Rata-rata (MPa) 7 Hari 14 Hari 28 Hari 1 0% 14.79 18.38 22.46 2 1% 14.93 19.00 23.08 3 1.25% 15.05 19.06 23.13 4 1.5% 15.28 19.45 23.39 5 1.75% 15.43 19.62 23.63 6 2% 15.35 19.54 23.32
Kuat  tekan  mortar  tertinggi  pada  pasir sungai  gebang  yaitu  23.63  MPa  pada penambahan soil stabilizer sebesar 1.75%.
Tabel  11.  Kuat  Tekan  Mortar  Pasir  Sungai Bogowonto.
No Soil Stabi- lizer Kuat Tekan Rata-rata (MPa) 7 Hari 14 Hari 28 Hari 1 0% 6.15 8.45 11.54 2 1% 6.31 9.03 11.92 3 1.25% 6.52 9.45 12.78 4 1.5% 6.65 9.66 12.94 5 1.75% 6.55 9.09 12.68 6 2% 6.47 8.76 12.13
Kuat  tekan  mortar  tertinggi  pada  pasir sungai  bogowonto  yaitu  12.94  MPa  pada penambahan soil stabilizer sebesar 1.5%.
Data  hasil  uji  kuat  tekan  mortar  dibuat dalam  grafik  untuk  memudahkan  analisis dapat dilihat pada gambar 3 dan 4.
Gambar 3. Grafik Kuat Tekan Mortar Pasir Sungai Gebang umur 7, 14, dan 28 hari.
Dilihat  tabel  10  dan  gambar  3  pasir  dari sungai  gebang  dengan  hasil  uji  kuat  tekan pada pasir tanpa penambahan soil stabilizer sebesar 22.46 dan kuat tekan tertinggi yaitu 23.63 MPa pada penambahan soil stabilizer 1.75%.  Ditinjau  pada  umur  28  hari  ada kenaikan sebesar 1.17 MPa.
Gambar  4.  Grafik  Kuat  Tekan  Mortar  Pasir Sungai Bogowonto umur 7, 14, dan 28 hari
Dilihat  tabel  11  dan  gambar  4  pasir  dari sungai  bogowonto  dengan  hasil  uji  kuat tekan  pada  pasir  tanpa  penambahan  soil stabilizer  sebesar  11.54  dan  kuat  tekan tertinggi yaitu 12.94 MPa pada penambahan soil  stabilizer  1.5%.  Ditinjau  pada  umur  28 hari ada kenaikan sebesar 1.40 MPa. Untuk membandingkan  hasil  kuat  tekan  mortar dari  pasir  sungai  gebang  dan  pasir  sungai bogowonto  dibuat  dalam  grafik  pada gambar 5.
Gambar 5. Grafik Kuat Tekan Mortar Sungai Gebang dan Sungai Bogowonto Umur 28 Hari.
Dari  gambar  5  menunjukkan  kuat  tekan mortar sungai gebang lebih tinggi
10 15 20 25 0.00% 1.00% 1.25% 1.50% 1.75% 2.00% K u a t T e ka n M P a ) Variasi Soil Stabilizer Kuat Tekan Mortar  Berdasarkan Umur Uji Umur 7 Hari Umur 14 Hari Umur 28 Hari 5 10 15 0.00% 1.00% 1.25% 1.50% 1.75% 2.00% K u a t T e ka n M P a ) Variasi Soil Stabilizer Kuat Tekan Mortar  Berdasarkan Umur Uji Umur 7 Hari Umur 14 Hari Umur 28 Hari
5 15 25 0.00% 1.00% 1.25% 1.50% 1.75% 2.00% K u a t T e ka n M P a ) Variasi Soil Stabilizer Kuat Tekan Mortar  Umur Uji 28 hari S. Bogowonto S. Gebang
dibandingkan  dengan  sungai  bogowonto, dikarenakan  kandungan  lumpur  tinggi  dan berat  jenis  pasir  dibawah  pasir  sungai gebang.
Dengan  penambahan  bahan  Difa  Soil Stabilizer  kuat  tekan  mortar  dengan menngunakan pasir sungai gebang dan pasir sungai  bogowonto  mengalami  peningkatan dapat  dilihat  pada  tabel  10  dan  tabel  11. Sehingga  penambahan  prosentase  Difa Stabilizer  pada  campuran  mortar  yang menggunakan  pasir  sungai  gebang  dan sungai  bogowonto  sangat  berpengaruh terhadap nilai kuat tekan mortarnya, dilihat baik  dari  data  maupun  grafik  campuran mortar  dengan  penambahan  Difa  Soil Stabilizer menaikan nilai kuat tekan mortar tersebut.
Adapun selisih kenaikan kuat tekan mortar ditinjau  dari  campuran  mortar  tanpa penambahan  Difa  Soil  Stabilizer  dan  umur mortar 7, 14, dan 28 hari dapat dilihat pada tabel 12, 13, dan 14.
Tabel 12. Selisih Kuat Tekan Rata-rata Umur 7 Hari.
Soil Stabi- lizer Kuat Tekan Rata-rata (MPa) Sungai Gebang Selisih  Sungai Bowonto Selisih 0% 14.79 0.00 6.15 0.00 1% 14.93 0.14 6.31 0.16 1.25%  15.05 0.26 6.52 0.37 1.5% 15.28 0.49 6.65 0.50 1.75%  15.43 0.64 6.55 0.40 2% 15.35 0.56 6.47 0.32
Kuat tekan mortar pada umur 7 hari (tabel 12) dengan penambahan Difa Soil Stabilizer mengalami kenaikan dan pada pasir sungai gebang  mengalami  penambahan  kenaikan kuat tekan tertinggi sebesar 0.64 MPa pada penambahan  Difa  Soil  Stabilizer  sebesar 1.75%,  sedangkan  pasir  sungai  bogowonto mengalami  penambahan  kenaikan  kuat tekan  tertinggi  sebesar  0.5  MPa  pada
penambahan  Difa  Soil  Stabilizer  sebesar 1.5%.
Tabel 13. Selisih Kuat Tekan Rata-rata Umur 14 Hari.
Soil Stabi- lizer Kuat Tekan Rata-rata (MPa) Sungai Gebang Selisih  Sungai Bowonto Selisih 0% 18.38 0.00 8.45 0.00 1% 19.00 0.62 9.03 0.58 1.25%  19.06 0.68 9.45 1.00 1.5% 19.45 1.07 9.66 1.21 1.75%  19.62 1.24 9.09 0.64 2% 19.54 1.16 8.76 0.31
Kuat tekan mortar pada umur 14 hari (tabel 13) dengan penambahan Difa Soil Stabilizer mengalami kenaikan dan pada pasir sungai gebang  mengalami  penambahan  kenaikan kuat tekan tertinggi sebesar 1.24 MPa pada penambahan  Difa  Soil  Stabilizer  sebesar 1.75%,  sedangkan  pasir  sungai  bogowonto mengalami  penambahan  kenaikan  kuat tekan  tertinggi  sebesar  1.21  MPa  pada penambahan  Difa  Soil  Stabilizer  sebesar 1.5%.
Tabel 14. Selisih Kuat Tekan Rata-rata Umur 28 Hari. Soil Stabi- lizer Kuat Tekan Rata-rata (MPa) Sungai Gebang Selisih  Sungai Bowonto Selisih 0% 22.46 0.00 11.54 0.00 1% 23.08 0.62 11.92 0.38 1.25%  23.13 0.67 12.78 1.24 1.5% 23.39 0.93 12.94 1.40 1.75%  23.63 1.17 12.68 1.14 2% 23.32 0.86 12.13 0.59
Kuat tekan mortar pada umur 28 hari (tabel 14) dengan penambahan Difa Soil Stabilizer
mengalami kenaikan dan pada pasir sungai gebang  mengalami  penambahan  kenaikan kuat tekan tertinggi sebesar 1.17 MPa pada penambahan  Difa  Soil  Stabilizer  sebesar 1.75%,  sedangkan  pasir  sungai  bogowonto mengalami  penambahan  kenaikan  kuat tekan  tertinggi  sebesar  1.4  MPa  pada penambahan  Difa  Soil  Stabilizer  sebesar 1.5%.
Tabel  15.  Persentase  Selisih  Kuat  Tekan Rata-rata Pasir Sungai Gebang
Soil Stabi- lizer Selisih Kuat Tekan Rata-rata (%) 7 Hari 14 Hari 28 Hari 0% - - - 1% 0.95 3.37 2.76 1.25% 1.76 3.70 2.98 1.5% 3.31 5.82 4.14 1.75% 4.33 6.75 5.21 2% 3.79 6.31 3.83
Persentase selisih kuat tekan rata-rata pasir sungai gebang mengalami kenaikan penambahan  kuat  tekan  yang  tinggi  pada umur  14  hari,  dikarenakan  pada  umur  14 hari  terjadi  percepatan  proses  pengerasan mortar.
Tabel  16.  Persentase  Selisih  Kuat  Tekan Rata-rata Pasir Sungai Bogowonto
Soil Stabi- lizer Selisih Kuat Tekan Rata-rata (%) 7 Hari 14 Hari 28 Hari 0% - - - 1% 2.60 6.86 3.29 1.25% 6.02 11.83 10.74 1.5% 8.13 14.32 12.13 1.75% 6.50 7.57 9.88 2% 5.20 3.67 5.11 2% 3.79 6.31 3.83
Sama dengan pasir sungai gebang persentase selisih kuat tekan rata-rata pasir sungai  bogowonto  mengalami  kenaikan penambahan  kuat  tekan  yang  tinggi  pada umur  14  hari,  dikarenakan  pada  umur  14 hari  terjadi  percepatan  proses  kimiawi pengerasan mortar.
Dan  apabila  ditinjau  pada  umur  28  hari penambahan kuat tekan paling tinggi untuk pasir  sungai  gebang  sebesar  5.21%  dan pasir sungai bogowonto mengalami penambahan  kuat  tekan  tertinggi  sebesar 12.13%.  Dikarenakan  kandungan  lumpur pada  pasir  sungai  bogowonto  lebih  tinggi dari pada pasir sungai gebang, maka kinerja Difa  Soil  Stabilizer  dalam  menstabilkan tanah  lebih  besar  dari  pada  pasir  sungai gebang.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian,  analisis  data, dan pembahasan yang dilakukan dihasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut :
1. Kuat  tekan  mortar  maksimum  pada umur  28  hari  menggunakan  pasir sungai  gebang  adalah  23.63  MPa  dan pada  komposisi  penambahan  Difa  Soil Stabilizer  1.75%,  sedangkan  untuk pasir  sungai  bogowonto  kuat  tekan yang  dihasilkan  adalah  12.94  MPa  dan pada  komposisi  penambahan  Difa  Soil Stabilizer 1.5%.
2. Pada umur 28 hari kenaikan kuat tekan pasir  sungai  gebang  sebesar  1.17  MPa atau  ada  kenaikan  kuat  tekan  sebesar 5.21%, sedangkan pasir sungai bogowonto  mengalami  kenaikan  kuat tekan sebesar 1.4 MPa atau mengalami kenaikan sebesar 12.13%.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Anonim.  (2012).  DIFA  Soil  Stabilizer. PT DIFA Mahakarya, Yogyakarta.
[2] Badan  Standar  Nasional.  (2002).  “SNI 03-6820-2002  Spesifikasi  Agregat Halus  Untuk  Pekerjaan  Adukan  Dan
Plesteran Dengan Bahan Dasar Semen”. Jakarta.
[3] Badan  Standar  Nasional.  (2002).  “SNI
03-6825-2002 Metode Pengujian Kekuatan Tekan Mortar Semen Portland  Untuk  Pekerjaan  Sipil”.
Jakarta.
[4] Nusantoro, A., Alami, N., Nurkholis, N. (2018).”Analisis  Kekuatan  Cement Treated  Base  (CTB)  Dengan  Bahan
Tambah  Zat  Aditif  Menggunakan Variasi  Kandungan  Tanah”.  URECOL, STIKES PKU Muhammadiyah Surakarta, 10 Februari 2018, 30-38
[5] Salmonda,  Pipit.  (2018).  “Analisa Penggunaan  Pasir  Pantai  Sebagai Pengganti  agregat  Halus  Terhadap Kuat  Tekan  Mortar”.  Repository Medan Area University, Medan, 27-30.
[6] Tjokrodimulyo,  K.  (1992).  Teknologi Beton. JTS-FT-UGM. Yogyakarta.
[7] Qomarudin, M., Ariyanto, Saputro Y.A., dan  Sudarno  (2018).  “Analisa  Kuat Tekan  Mortar  Beton  Flay  Ash  Dari Industri  PLTU  Tanjung  Jati  B  Jepara
Dengan  Menggunakan  Pasir  Sungai Tempur Kabupaten Jepara”. Review In Civil Engineering, Vol. 2, 36-39.